148 



2° Attaque du calcaire par l'acide chlorhydrique très-faible pour déterminer 

 la silice et l'argile inattaquable aux acides; 



3° Dosage de l'alumine et de l'oxyde de fer dissous, en précipitant par l'am- 

 moniaque ; 



4° Dosage de la chaux par l'oxalate d'ammoniaque ; 



5° Dosage de la magnésie par le phosphate d'ammoniaque ; 



En outre, la densité des échantillons a été déterminée au moyen de l'aéro- 

 mètre de Nicholson. 



Le tableau suivant contient, à la température de 8°, dans sa première partie, 

 les résultats immédiats de l'analyse, et dans la seconde la composition minéra- 

 logiquc des échantillons calculés au moyen des données de l'expérience : 





1 



% 



3 



4 



5 



6 



42,80 

 4,32 

 4,30 



47,62 

 0,56 



42,60 

 5,10 

 4,90 



46,92 

 0,44 



41,00 

 2,04 

 5,90 



50.50 

 0,60 



41,90 

 5,20 

 3,20 



47,29 

 0,47 



42,70 

 4,60 

 3,66 



43,12 

 Traces. 



37,80 



16,60 



3,50 



41,50 



Traces. 



Alumine et oxyde de fer.. 





Totaux 



99,60 



99,96 



100,04 



98,06 



99,08 



99,60 



Argile, silice, oxyde de fer. 

 Id. de magnésie. . . 



8,82 



84,38 

 1,54 

 5,06 



10,00 



83,14 



1,23 



5,59 



7,94 



87,36 



1,31 



1,33 



8,40 



83,80 



1,29 



4,57 



8,26 



85,27 



Traces. 



5,55 



20,10 

 74,11 

 Traces. 

 5,19 



Totaux 



99,60 



99,96 



100,04 



98,06 



99,08 



99,60 



Densités 



2,53 



2,53 



2,40 



2,54 



2,55 



2,40 



N° 1. Calcaire moellon de Durtal (Saint-Léonard). 



2. — du Grip. 



3. — de la Rairie (maîtresse Home). 



4. — ooli tique de Lézigné. 



5. — en grands bancs au-dessous du moellon de Durtal. 



6. — fossilifère de Lézigné. 



Le tableau ci-dessus donne lieu aux observations suivantes. 



Les cinq premiers échantillons ont une composition à peu près identique qui 

 peut se représenter par la moyenne suivante : 



Carbonate de chaux 85 \ 



— de magnésie 1 / 



Eau 9 ( 100 - 



Argile, silice, oxyde de fer . . 5 ; 



Le n° 6 s'écarte de cette composition; il est beaucoup plus riche en silice et 

 par conséquent plus pauvre en chaux. 



On remarque également une différence dans l'eau contenue dans le n° 3 qui 



